สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ICS 29.060.20        ISBN 978-616-231-120-8
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
THAI INDUSTRIAL STANDARD
มอก. 11 เลม 3    2553
POLYVINYL CHLORIDE INSULATED CABLES OF RATED VOLTAGES UP TO
AND INCLUDING 450/750 V -
PART 3 : NON-SHEATHED CABLES FOR FIXED WIRING
สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต
เลม 3 สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่มอก. 11 เลม 3    2553
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต
เลม 3 สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2202 3300
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 128 ตอนพิเศษ 5ง
วันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2554คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 4
มาตรฐานสายไฟฟาทองแดงหุมดวยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด
(2)
ประธานกรรมการ
รศ.สุขุมวิทย ภูมิวุฒิสาร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการ
วาที่ ร.ต. สรรค จิตรใครครวญ กรมวิทยาศาสตรบริการ
นายสุธี ปนไพสิฐ กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายสุทัศน ชอบชื่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
นายจักรพงษ พฤกษะศรี
นายพงศศักดิ์ ธรรมบวร การไฟฟานครหลวง
นายบุญถิ่น เอมยานยาว
นายสมมารถ พลับสกุล การไฟฟาสวนภูมิภาค
นายสุวิทย หลิมสมบูรณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
นายพงษศักดิ์ พรหมธารี การเคหะแหงชาติ
นายอนันต ชัยสงค บริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จํากัด
นายวินัย อริยะสกุลทรัพย บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด
นายสมชาย จันทร
นายวรเทพ บุญธรรมจิต บริษัท เฟลปส ดอดจ ไทยแลนด จํากัด
นายวัฒนะ โรจนวิทูร
นางนิภา สุนทรธนโสภณ บริษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)
นายธวัชชัย พฤกษสถาพร บริษัท สยามคอนติเนนตัลเคเบิ้ล จํากัด
นายเชิดชัย ชัยมหาวงค บริษัท สายไฟฟาไทยถาวรอุตสาหกรรม จํากัด
นายดอนเมือง โสดา บริษัท ยี อี แอนด ซี กรุพ จํากัด
นายมโน สีตะสิทธิ์ สมาคมชางเหมาไฟฟาและเครื่องกลไทย
นายลือชัย ทองนิล สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
นายสถาพร รุงรัตนาอุบล สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(3)มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต
นี้ ไดประกาศใชเปนครั้งแรกเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาชนิดตัวนําทองแดงกลม หุมดวยฉนวน
และเปลือกนอกโพลีไวนิลคลอไรด มาตรฐานเลขที่ มอก.11-2513 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 88 ตอนที่ 136 วันที่
7 ธันวาคม พุทธศักราช 2514 และไดประกาศยกเลิกและกําหนดใหมเปนมาตรฐานเลขที่ มอก.11-2518 ในราชกิจจา
นุเบกษาเลม 92 ตอนที่ 210 วันที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2518 ตอมาไดประกาศยกเลิกและกําหนดใหมครั้งที่สอง
เปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายไฟฟาทองแดงหุมดวยโพลิไวนิลคลอไรด มาตรฐานเลขที่ มอก.11-2531
ในราชกิจจานุเบกษาเลม 106 ตอนที่ 14 วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2532 ตอมาไดประกาศยกเลิกและ
กําหนดใหมครั้งที่สาม เปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟา
ที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต ขึ้นมาใหม โดยแยกเปน 6 เลม ดังนี้
1. มอก.11 เลม 1 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 1
ขอกําหนดทั่วไป
2. มอก.11 เลม 2 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 2
วิธีทดสอบ
3. มอก.11 เลม 3 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 3
สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่
4. มอก.11 เลม 4 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 4
สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่
5. มอก.11 เลม 5 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 5
สายออน
6. มอก.11 เลม 101 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม
101  สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป
โดย มอก.11 เลม 3-2549 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต
เลม 3  สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งถาวร ไดประกาศกําหนดใหมในราชกิจจานุเบกษาเลม 124 ตอนพิเศษ
34 ง วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2550
เนื่องดวยมาตรฐานนี้กําหนดขึ้นเพื่อใชควบคุมการทําและการนําเขาผลิตอุตสาหกรรม สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิล
คลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต และคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดไดมีแนวทางไววา
มาตรฐานการทดสอบที่ใชอางอิงในมาตรฐานที่ประกาศใชบังคับ ตองกําหนดขึ้นเปนภาษาไทย จึงไดแกไขปรับปรุง
มาตรฐานอางอิงที่เปนภาษาอังกฤษทั้งหมดใหเปนภาษาไทยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว   เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
(4)มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต
เลม 3  สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่ นี้ กําหนดขึ้นโดยรับ IEC 60227-3: 1997, Polyvinyl
chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 3: Non-sheathed cables for
fixed wiring มาใชในระดับดัดแปลง โดยมีรายละเอียดการดัดแปลงที่สําคัญดังตอไปนี้
1. รายการตรวจสอบความยืดหยุนที่อุณหภูมิต่ํา ไมใชกับประเทศไทย
2. วิธีทดสอบที่เกี่ยวของไดกําหนดเพิ่มเติมเปนภาคผนวกใน มอก.11 เลม 2(5)
สารบัญ
หนา
1. ทั่วไป 1
2. สายไฟฟาแกนเดี่ยวไมมีเปลือก ชนิดตัวนําสายแข็ง สําหรับงานทั่วไป 2
3. สายไฟฟาแกนเดี่ยวไมมีเปลือก ชนิดตัวนําสายออน สําหรับงานทั่วไป 5
4. สายไฟฟาแกนเดี่ยวไมมีเปลือก ชนิดตัวนําเสนเดี่ยว สําหรับงานเดินสายไฟฟาภายใน
ที่อุณหภูมิตัวนํา 70 องศาเซลเซียส 7
5. สายไฟฟาแกนเดี่ยวไมมีเปลือก ชนิดตัวนําสายออน สําหรับงานเดินสายไฟฟาภายใน
ที่อุณหภูมิตัวนํา 70 องศาเซลเซียส 8
6. สายไฟฟาแกนเดี่ยวไมมีเปลือก ชนิดตัวนําเสนเดี่ยว สําหรับงานเดินสายไฟฟาภายใน
ที่อุณหภูมิตัวนํา 90 องศาเซลเซียส 10
7. สายไฟฟาแกนเดี่ยวไมมีเปลือก ชนิดตัวนําสายออน สําหรับงานเดินสายไฟฟาภายใน
ที่อุณหภูมิตัวนํา 90 องศาเซลเซียส 12
สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด 60227 IEC 01 3
ตารางที่ 2 การทดสอบสําหรับชนิด 60227 IEC 01 4
ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด 60227 IEC 02 5
ตารางที่ 4 การทดสอบสําหรับชนิด 60227 IEC 02 6
ตารางที่ 5 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด 60227 IEC 05 7
ตารางที่ 6 การทดสอบสําหรับชนิด 60227 IEC 05 8
ตารางที่ 7 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด 60227 IEC 06 9
ตารางที่ 8 การทดสอบสําหรับชนิด 60227 IEC 06 10
ตารางที่ 9 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด 60227 IEC 07 11
ตารางที่ 10 การทดสอบสําหรับชนิด 60227 IEC 07 12
ตารางที่ 11 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด 60227 IEC 08 13
ตารางที่ 12 การทดสอบสําหรับชนิด 60227 IEC 08 14(7)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 4265 ( พ.ศ. 2553 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 3 สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งถาวร
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 3 สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 3 สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งถาวร   มาตรฐานเลขที่
มอก.11 เลม 3-2549
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3558
(พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด  แรงดันไฟฟาที่กําหนด
ไมเกิน 450/750 โวลต เลม 3 สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งถาวร ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2549
และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด  แรงดันไฟฟา
ที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 3 สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่ มาตรฐานเลขที่
มอก.11 เลม 3-2553 ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  สายไฟฟาหุมฉนวน
พอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต   เลม  3  สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้ง
ยึดกับที่ ตองเปนไปตามมาตรฐานใชบังคับ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553
ชัยวุฒิ  บรรณวัฒน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
มอก.11 เลม 3-2553 
-1- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด 
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต 
เลม 3  สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่ 
1.  ทั่วไป 
1.1 ขอบขาย 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑประเภทสายไฟฟ าทองแดงหุมฉนวนพอลิไวนิล
คลอไรดชนิดแกนเดี่ยว ไมมีเปลือกนอกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่ แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต  
สายไฟฟาทั้งหมดตองเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวใน มอก.11 เลม 1 และสายไฟฟาแตละชนิดตอง
เปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานอ ุตสาหกรรมนี้ 
1.2 เอกสารอางอิง 
เอกสารอางอิงที่ระบุนี้ ประกอบดวยขอกําหนดที่นํามาอางอิงในการกําหนดมาตรฐานผล ิตภัณฑอุตสาหกรรม
นี้ เอกสารอางอิงฉบับที่ระบุปที่พิมพจะไมนําเอกสารอางอิงฉบับที่แกไขเพิ่มเติมหรือแกไขปรับปรุงมาใชใน
การอางอิง อยางไรก็ตาม การจะนําเอกสารอางอิงฉบับลาสุดมาใช ผูเกี่ยวของอาจรวมพิจารณาตกลงกันวา
สามารถใชอางอิงไดเพียงใด  สวนเอกสารอางอิงฉบับที่ไมไดระบุปที่พิมพนั้นใหใชฉบับลาสุด 
มอก.11 เลม 1 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 1 
ขอกําหนดทั่วไป 
มอก.11 เลม 2 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 2 วิธี
ทดสอบ  
มอก.2427 ตัวนําไฟฟาของสายไฟฟาหุมฉนวน  มอก.11 เลม 3-2553 
-2- 2.  สายไฟฟาแกนเดี่ยวไมมีเปลือก ชนิดตัวนําสายแข็ง สําหรับงานทั่วไป 
2.1 รหัสชนิด 
60227 IEC 01 
2.2 แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
450/750 โวลต 
2.3 โครงสราง 
2.3.1 ตัวนํา  
จํานวนตัวนํา : 1  
ตัวนําตองเปนไปตามขอกําหนดของ  มอก.2427 
- ประเภท  1 สําหรับตัวนําเสนเดี่ยว 
- ประเภท  2 สําหรับตัวนําตีเกลียว 
2.3.2 ฉนวน  
ฉนวนที่หุมตัวนําตองเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรดประเภท  PVC/C 
ความหนาของฉนวนต องเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 1 สดมภที่ 3 
ความตานทานของฉนวนต องไมนอยกวาคาที่กําหนดไวในตารางที่ 1 สดมภที่ 5 
2.3.3 เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า 
เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ยของสายไฟฟาตองอยูภายในคาจํากัดที่กําหนดไวในตารางที่ 1 สดมภที่ 4  มอก.11 เลม 3-2553 
-3- ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด 60227 IEC 01 
1 2 3 4 5 
เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ย พื้นที่หนาตัดระบุ
ของตัวนํา 
 
mm2 ประเภทของตัวนํา 
มอก.2427 ความหนาของฉนวน  
 
คาที่กําหนด  
mm ต่ําสุด 
mm สูงสุด 
mm ความตานทานต่ําสุดของ
ฉนวนที่ 70 °C 
 
MΩ⋅km 
1.5 
1.5 
2.5 2.5 
 1 
2 
1 2 0.7 
0.7 
0.8 0.8 2.6 
2.7 
3.2 3.3 3.2 
3.3 
3.9 4.0 0.011 
0.010 
0.010 0.009 
4 4 6 
6 
 1 
2 1 
2 
 0.8 
0.8 0.8 
0.8 
 3.6 
3.8 4.1 
4.3 
 4.4 
4.6 5.0 
5.2 
 0.008 5 
0.007 7 0.007 0 
0.006 5 
 
10 10 
16 
 1 
2 
2 
 1.0 
1.0 
1.0 
 5.3 
5.6 
6.4 
 6.4 
6.7 
7.8 
 0.007 0 
0.006 5 
0.005 0 
 
25 35 50 
 2 
2 2 
 1.2 
1.2 1.4 
 8.1 
9.0 
10.6 
 9.7 
10.9 12.8 
 0.005 0 
0.004 3 0.004 3 
 
70 
95 
120 
 2 
2 2 1.4 
1.6 1.6 12.1 
14.1 15.6 14.6 
17.1 18.8 0.003 5 
0.003 5 0.003 2 
150 185 240 
 2 
2 2 1.8 
2.0 2.2 17.3 
19.3 22.0 20.9 
23.3 26.6 0.003 2 
0.003 2 0.003 2 
300 400 2 
2 2.4 
2.6 24.5 
27.5 29.6 
33.2 0.003 0 
0.002 8 
 มอก.11 เลม 3-2553 
-4- 2.4 การทดสอบ   
ตามขอกําหนดขอ 2.3 ตองตรวจสอบโดยการตรวจพ ินิจและทดสอบตามตารางท ี่ 2  
2.5 ขอแนะนําการใชงาน  
อุณหภูมิสูงสุดของตัวนําในการใชงานปกติเทากับ 70 องศาเซลเซียส 
ตารางที่ 2 การทดสอบสําหรับชนิด 60227 IEC 01 
1 2 3 4 
วิธีการทดสอบระบ ุใน  หมายเลข
อางอิง การทดสอบ  ประเภทการ
ทดสอบ  มอก.11 ขอ 
1 การทดสอบทางไฟฟ า    
1.1 ความตานทานของตัวนํา T, S เลม 2 2.1 
1.2 ความทนแรงด ันไฟฟา 2 500 V T, S เลม 2 2.2 
1.3 ความตานทานของฉนวนท ี่อุณหภูมิ 70 oC T เลม 2 2.4 
2 ขอกําหนดทางโครงสร างและขนาด   เลม 1 และ เลม 2  
2.1 การตรวจสอบส วนประกอบของโครงสร าง T, S เลม 1 การตรวจพินิจและ
ทดสอบดวยมือ 
2.2 การวัดความหนาฉนวน  T, S เลม 2 1.9 
2.3 การวัดเสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า T, S เลม 2 1.11 
3. สมบัติทางกลของฉนวน     
3.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ก. ก.2.1 
3.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.3.1 
3.3 คาการสูญเสียของมวล  T เลม 2 ภาคผนวก  จ. จ.1 
4 การเปลี่ยนรูปจากแรงกดท ี่อุณหภูมิสูง T เลม 2 ภาคผนวก  ค. ค.1 
5 ความยืดหยุนและความทนต อแรงกระแทกท ี่อุณหภูมิต่ํา 1)    
5.1 การดัดโคงของฉนวน  T - - 
5.2 ความยืดของฉนวน  T - - 
5.3 ความทนแรงกระแทกของฉนวน  T - - 
6 ความทนตอการช็อกดวยความรอน T เลม 2 ภาคผนวก  ง. ง.1 
7 ความตานทานการลุกไหม T เลม 2 ภาคผนวก  ช. - 
1) ไมใชกับประเทศไทย  มอก.11 เลม 3-2553 
-5- 3.  สายไฟฟาแกนเดี่ยวไมมีเปลือก ชนิดตัวนําสายออน สําหรับงานทั่วไป 
3.1 รหัสชนิด  
60227 IEC 02 
3.2 แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
450/750 โวลต 
3.3 โครงสราง 
3.3.1 ตัวนํา  
จํานวนตัวนํา : 1  
ตัวนําตองเปนไปตามขอกําหนดของ  มอก.2427 ประเภท  5 
3.3.2 ฉนวน  
ฉนวนที่หุมตัวนําตองเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรดประเภท  PVC/C  
ความหนาของฉนวนต องเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 3 สดมภที่ 2  
ความตานทานของฉนวนต องไมนอยกวาคาที่กําหนดไวในตารางที่ 3 สดมภที่ 4 
ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด 60227 IEC 02 
1 2 3 4 
เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ย พื้นที่หนาตัดระบุของ
ตัวนํา 
 
mm2 ความหนาของฉนวน  
 
คาที่กําหนด  
mm ต่ําสุด 
mm สูงสุด 
mm ความตานทานต่ําสุดของ
ฉนวนที่ 70 °C 
 
MΩ⋅km 
1.5 
2.5 
4 0.7 
0.8 
0.8 2.8 
3.4 
3.9 3.4 
4.1 
4.8 0.010 
0.009 
0.007 
6 
10 
16 0.8 
1.0 1.0 4.4 
5.7 6.7 5.3 
6.8 8.1 0.006 
0.005 6 0.004 6 
25 
35 
50 1.2 
1.2 
1.4 8.4 
9.7 
11.5 10.2 
11.7 
13.9 0.004 4 
0.003 8 
0.003 7 
70 95 
120 1.4 
1.6 
1.6 13.2 
15.1 
16.7 16.0 
18.2 
20.2 0.003 2 
0.003 2 
0.002 9 
150 
185 240 1.8 
2.0 2.2 18.6 
20.6 23.5 22.5 
24.9 28.4 0.002 9 
0.002 9 0.0028 มอก.11 เลม 3-2553 
-6- 3.3.3  เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า 
เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ยของสายไฟฟาตองอยูภายในคาจํากัดที่กําหนดไวในตารางที่ 3 สดมภที่ 3  
3.4  การทดสอบ  
ตามขอกําหนดขอ 3.3 ตองตรวจสอบโดยการตรวจพ ินิจ และทดสอบตามตารางท ี่ 4 
3.5  ขอแนะนําการใชงาน 
อุณหภูมิสูงสุดของตัวนําในการใชงานปกติเทากับ 70 องศาเซลเซียส 
ตารางที่ 4 การทดสอบสําหรับชนิด 60227 IEC 02 
1 2 3 4 
วิธีการทดสอบระบ ุใน  หมายเลข
อางอิง การทดสอบ  ประเภทการ
ทดสอบ  มอก.11 ขอ 
1 การทดสอบทางไฟฟ า    
1.1 ความตานทานของตัวนํา T, S เลม 2 2.1 
1.2 ความทนแรงด ันไฟฟา 2 500 V T, S เลม 2 2.2 
1.3 ความตานทานของฉนวนท ี่อุณหภูมิ 70 oC T เลม 2 2.4 
2 ขอกําหนดทางโครงสร างและขนาด   เลม 1 และ เลม 2  
2.1 การตรวจสอบส วนประกอบของโครงสร าง T, S เลม 1 การตรวจพินิจและ
ทดสอบดวยมือ 
2.2 การวัดความหนาฉนวน  T, S เลม 2 1.9 
2.3 การวัดเสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า T, S เลม 2 1.11 
3 สมบัติทางกลของฉนวน     
3.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ก. ก.2.1 
3.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.3.1 
3.3 คาการสูญเสียของมวล  T เลม 2 ภาคผนวก  จ. จ.1 
4 การเปลี่ยนรูปจากแรงกดท ี่อุณหภูมิสูง T เลม 2 ภาคผนวก  ค. ค.1 
5 ความยืดหยุนและความทนต อแรงกระแทกท ี่อุณหภูมิต่ํา 1)    
5.1 การดัดโคงของฉนวน  T - - 
5.2 ความยืดของฉนวน  T - - 
6 ความทนตอการช็อกดวยความรอน T เลม 2 ภาคผนวก  ง. ง.1 
7 ความตานทานการลุกไหม T เลม 2 ภาคผนวก  ช. - 
1) ไมใชกับประเทศไทย  มอก.11 เลม 3-2553 
-7- 4.  สายไฟฟาแกนเดี่ยวไมมีเปลือก ชนิดตัวนําเสนเดี่ยว สําหรับงานเดินสายไฟฟาภายใน  
ที่อุณหภูมิตัวนํา 70 องศาเซลเซียส 
4.1  รหัสชนิด  
60227 IEC 05 
4.2  แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
300/500 โวลต 
4.3  โครงสราง 
4.3.1  ตัวนํา  
จํานวนตัวนํา : 1  
ตัวนําตองเปนไปตามขอกําหนดของ  มอก.2427 ประเภท  1 
4.3.2  ฉนวน  
ฉนวนที่หุมตัวนําตองเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรดประเภท  PVC/C  
ความหนาของฉนวนต องเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 5 สดมภที่ 2  
ความตานทานของฉนวนต องไมนอยกวาคาที่กําหนดไวที่ตารางที่ 5 สดมภที่ 4 
4.3.3  เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า 
เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ยของสายไฟฟาตองอยูภายในคาจํากัดที่กําหนดไวในตารางที่ 5 สดมภที่ 3  
ตารางที่ 5 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด 60227 IEC 05 
1 2 3 4 
เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ย พื้นที่หนาตัดระบุของ
ตัวนํา 
 
mm2 ความหนาของฉนวน  
 
คาที่กําหนด  
mm ต่ําสุด 
mm สูงสุด 
mm ความตานทานต่ําสุดของ
ฉนวนที่ 70 °C 
 
MΩ⋅km 
0.5 
0.75 
1 0.6 
0.6 
0.6 1.9 
2.1 
2.2 2.3 
2.5 
2.7 0.015 
0.012 
0.011 
4.4  การทดสอบ  
ตามขอกําหนดของขอ 4.3 ตองตรวจสอบโดยการตรวจพ ินิจและทดสอบตามตารางท ี่ 6 มอก.11 เลม 3-2553 
-8- 4.5  ขอแนะนําการใชงาน 
อุณหภูมิสูงสุดของตัวนําในการใชงานปกติเทากับ 70 องศาเซลเซียส 
ตารางที่ 6 การทดสอบสําหรับชนิด 60227 IEC 05 
1 2 3 4 
วิธีการทดสอบระบ ุใน  หมายเลข
อางอิง การทดสอบ  ประเภทการ
ทดสอบ  มอก.11 ขอ 
1 การทดสอบทางไฟฟ า    
1.1 ความตานทานของตัวนํา T, S เลม 2 2.1 
1.2 ความทนแรงด ันไฟฟา 2 000 V T, S เลม 2 2.2 
1.3 ความตานทานของฉนวนท ี่อุณหภูมิ 70 oC T เลม 2 2.4 
2 ขอกําหนดทางโครงสร างและขนาด   เลม 1 และ เลม 2  
2.1 การตรวจสอบส วนประกอบของโครงสร าง 
 T, S เลม 1 การตรวจพินิจและ
ทดสอบดวยมือ 
2.2 การวัดความหนาฉนวน  T, S เลม 2 1.9 
2.3 การวัดเสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า T, S เลม 2 1.11 
3 สมบัติทางกลของฉนวน     
3.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ก. ก.2.1 
3.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.3.1 
3.3 คาการสูญเสียของมวล  T เลม 2 ภาคผนวก  จ. จ.1 
4 การเปลี่ยนรูปจากแรงกดท ี่อุณหภูมิสูง T เลม 2 ภาคผนวก  ค. ค.1 
5 ความยืดหยุนที่อุณหภูมิต่ํา 1)    
5.1 การดัดโคงของฉนวน  T - - 
6 ความทนตอการช็อกดวยความรอน T เลม 2 ภาคผนวก  ง. ง.1 
7 ความตานทานการลุกไหม T เลม 2 ภาคผนวก  ช. - 
1) ไมใชกับประเทศไทย  
5.  สายไฟฟาแกนเดี่ยวไมมีเปลือก ชนิดตัวนําสายออน สําหรับงานเดินสายไฟฟาภายใน  
ที่อุณหภูมิตัวนํา 70 องศาเซลเซียส 
5.1 รหัสชนิด  
60227 IEC 06 
5.2 แรงดันไฟฟาที่กําหนด  มอก.11 เลม 3-2553 
-9-  300/500 โวลต 
5.3 โครงสราง 
5.3.1 ตัวนํา  
จํานวนตัวนํา : 1  
ตัวนําตองเปนไปตามขอกําหนดใน  มอก.2427 ประเภท  5 
5.3.2 ฉนวน  
ฉนวนที่หุมตัวนําตองเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรดประเภท  PVC/C  
ความหนาของฉนวนต องเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 7 สดมภที่ 2  
ความตานทานของฉนวนต องไมนอยกวาคาที่กําหนดไวในตารางที่ 7  สดมภที่ 4 
5.3.3 เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า  
เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ยของสายไฟฟ าตองอยูภายในคาจํากัดที่กําหนดไวในตารางที่ 7 สดมภที่ 3  
ตารางที่ 7  ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด 60227 IEC 06 
1 2 3 4 
เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ย พื้นที่หนาตัดระบุของ
ตัวนํา 
 
mm2 ความหนาของฉนวน  
 
คาที่กําหนด  
mm ต่ําสุด 
mm สูงสุด 
mm ความตานทานต่ําสุดของ
ฉนวนที่ 70 °C 
 
MΩ⋅km 
0.5 
0.75 1 0.6 
0.6 0.6 2.1 
2.2 2.4 2.5 
2.7 2.8 0.013 
0.011 0.010 
5.4 การทดสอบ  
ตามขอกําหนดขอ 5.3 ตองตรวจสอบโดยการตรวจพ ินิจและทดสอบตามตารางท ี่ 8 
5.5 ขอแนะนําการใชงาน 
อุณหภูมิสูงสุดของตัวนําในการใชงานปกติเทากับ 70 องศาเซลเซียส มอก.11 เลม 3-2553 
-10- ตารางที่ 8 การทดสอบสําหรับชนิด 60227 IEC 06 
1 2 3 4 
วิธีการทดสอบระบ ุใน  หมายเลข
อางอิง การทดสอบ  ประเภทการ
ทดสอบ  มอก.11 ขอ 
1 การทดสอบทางไฟฟ า    
1.1 ความตานทานของตัวนํา T, S เลม 2 2.1 
1.2 ความทนแรงด ันไฟฟา 2 000 V T, S เลม 2 2.2 
1.3 ความตานทานของฉนวนท ี่อุณหภูมิ 70 oC T เลม 2 2.4 
2 ขอกําหนดทางโครงสร างและขนาด   เลม 1 และ เลม 2  
2.1 การตรวจสอบส วนประกอบของโครงสร าง T, S เลม 1 การตรวจพินิจและ
ทดสอบดวยมือ 
2.2 การวัดความหนาฉนวน  T, S เลม 2 1.9 
2.3 การวัดเสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า T, S เลม 2 1.11 
3 สมบัติทางกลของฉนวน     
3.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ก. ก.2.1 
3.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.3.1 
3.3 คาการสูญเสียของมวล  T เลม 2 ภาคผนวก  จ. จ.1 
4 การเปลี่ยนรูปจากแรงกดท ี่อุณหภูมิสูง T เลม 2 ภาคผนวก  ค. ค.1 
5 ความยืดหยุนที่อุณหภูมิต่ํา 1)    
5.1 การดัดโคงของฉนวน  T - - 
6 ความทนตอการช็อกดวยความรอน T เลม 2 ภาคผนวก  ง. ง.1 
7 ความตานทานการลุกไหม T เลม 2 ภาคผนวก  ช. - 
1) ไมใชกับประเทศไทย  
6.  สายไฟฟาแกนเดี่ยวไมมีเปลือก ชนิดตัวนําเสนเดี่ยว สําหรับงานเดินสายไฟฟาภายใน  
ที่อุณหภูมิตัวนํา 90 องศาเซลเซียส 
6.1 รหัสชนิด  
60227 IEC 07 
6.2 แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
300/500 โวลต 
6.3 โครงสราง มอก.11 เลม 3-2553 
-11- 6.3.1  ตัวนํา  
จํานวนตัวนํา : 1  
ตัวนําตองเปนไปตามขอกําหนดใน  มอก.2427 ประเภท  1 
6.3.2 ฉนวน  
ฉนวนที่หุมตัวนําตองเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรดประเภท  PVC/E  
ความหนาของฉนวนต องเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 9 สดมภที่ 2  
ความตานทานของฉนวนต องไมนอยกวาคาที่กําหนดไวในตารางที่ 9 สดมภที่ 4  
6.3.3 เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า 
เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ยของสายไฟฟาตองอยูภายในคาจํากัดที่กําหนดไวในตารางที่ 9สดมภที่ 3  
ตารางที่ 9  ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด 60227 IEC 07 
1 2 3 4 
เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ย พื้นที่หนาตัดระบุของ
ตัวนํา 
 
mm2 ความหนาของฉนวน  
 
คาที่กําหนด  
mm ต่ําสุด 
mm สูงสุด 
mm ความตานทานต่ําสุดของ
ฉนวนที่ 90 °C 
 
MΩ⋅km 
0.5 
0.75 
1 
1.5 2.5 0.6 
0.6 
0.6 
0.7 0.8 1.9 
2.1 
2.2 
2.6 3.2 2.3 
2.5 
2.7 
3.2 3.9 0.015 
0.013 
0.012 
0.011 0.009 
6.4 การทดสอบ  
ตามขอกําหนดขอ 6.3 ตองตรวจสอบโดยการตรวจพ ินิจและทดสอบตามตารางท ี่ 10 
6.5 ขอแนะนําการใชงาน 
อุณหภูมิสูงสุดของตัวนําในการใชงานปกติเทากับ 90 องศาเซลเซียส 
สารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรดเหมาะสมในการใช งานอยางตอเนื่องที่อุณหภูมิของตัวนํา 90 องศา
เซลเซียส สามารถใชงานสูงถึง 105 องศาเซลเซียส โดยลดระยะเวลาการใช งานลง  เพื่อเปนการปองกันการ
ไหลของเทอรมอพลาสติก และยอมรับคาความตานทานของฉนวนท ี่ลดลงได มอก.11 เลม 3-2553 
-12- ตารางที่ 10 การทดสอบสําหรับชนิด 60227 IEC 07 
1 2 3 4 
วิธีการทดสอบระบ ุใน  หมายเลข
อางอิง การทดสอบ  ประเภทการ
ทดสอบ  มอก.11 ขอ 
1 การทดสอบทางไฟฟ า    
1.1 ความตานทานของตัวนํา T, S เลม 2 2.1 
1.2 ความทนแรงด ันไฟฟา 2 000 V T, S เลม 2 2.2 
1.3 ความตานทานของฉนวนท ี่อุณหภูมิ 90 oC T เลม 2 2.4 
2 ขอกําหนดทางโครงสร างและขนาด   เลม 1 และ เลม 2  
2.1 การตรวจสอบส วนประกอบของโครงสร าง T, S เลม 1 การตรวจพินิจและ
ทดสอบดวยมือ 
2.2 การวัดความหนาฉนวน  T, S เลม 2 1.9 
2.3 การวัดเสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า T, S เลม 2 1.11 
3 สมบัติทางกลของฉนวน     
3.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ก. ก.2.1 
3.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.3.1 
3.3 คาการสูญเสียของมวล  T เลม 2 ภาคผนวก  จ. จ.1 
4 การเปลี่ยนรูปจากแรงกดท ี่อุณหภูมิสูง T เลม 2 ภาคผนวก  ค. ค.1 
5 ความยืดหยุนที่อุณหภูมิต่ํา 1)    
5.1 การดัดโคงของฉนวน  T - - 
6 ความทนตอการช็อกดวยความรอน T เลม 2 ภาคผนวก  ง. ง.1 
7 ความตานทานการลุกไหม T เลม 2 ภาคผนวก  ช. - 
8 เสถียรภาพทางความร อน T เลม 2 ภาคผนวก  ฉ. - 
1) ไมใชกับประเทศไทย  
7.  สายไฟฟาแกนเดี่ยวไมมีเปลือก ชนิดตัวนําสายออน สําหรับงานเดินสายไฟฟาภายใน  
ที่อุณหภูมิตัวนํา 90 องศาเซลเซียส 
7.1 รหัสชนิด  
60227 IEC 08 
7.2  แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
300/500 โวลต มอก.11 เลม 3-2553 
-13- 7.3 โครงสราง 
7.3.1 ตัวนํา  
จํานวนตัวนํา : 1  
ตัวนําตองเปนไปตามขอกําหนดใน  มอก.2427 ประเภท  5 
7.3.2 ฉนวน  
ฉนวนที่หุมตัวนํา ตองเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรดประเภท  PVC/E  
ความหนาของฉนวนต องเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 11 สดมภที่ 2  
ความตานทานของฉนวนต องไมนอยกวาคาที่กําหนดไวในตารางที่ 11 สดมภที่ 4 
7.3.3 เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า  
เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ยของสายไฟฟาตองอยูภายในคาจํากัดที่กําหนดไวในตารางที่ 11 สดมภที่ 3 
ตารางที่ 11  ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด 60227 IEC 08 
1 2 3 4 
เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ย พื้นที่หนาตัดระบุของ
ตัวนํา 
 
mm2 ความหนาของฉนวน  
 
คาที่กําหนด  
mm ต่ําสุด 
mm สูงสุด 
mm ความตานทานต่ําสุดของ
ฉนวนที่ 90 °C 
 
MΩ⋅km 
0.5 
0.75 1 1.5 2.5 0.6 
0.6 0.6 0.7 0.8 2.1 
2.2 2.4 2.8 3.4 2.5 
2.7 2.8 3.4 4.1 0.013 
0.012 0.010 0.009 0.009 
7.4 การทดสอบ  
ตามขอกําหนดขอ 7.3 ตองตรวจสอบโดยการตรวจพ ินิจและทดสอบตามตารางท ี่ 12 
7.5 ขอแนะนําการใชงาน 
อุณหภูมิสูงสุดของตัวนําในการใชงานปกติเทากับ 90 องศาเซลเซียส 
สารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรดเหมาะสมในการใช งานอยางตอเนื่องที่อุณหภูมิของตัวนํา 90 องศา
เซลเซียส สามารถใชงานสูงถึง 105 องศาเซลเซียส โดยลดระยะเวลาการใช งานลง  เพื่อเปนการปองกันการ
ไหลของเทอรมอพลาสติก และยอมรับคาความตานทานของฉนวนท ี่ลดลงได มอก.11 เลม 3-2553 
-14- ตารางที่ 12 การทดสอบสําหรับชนิด 60227 IEC 08 
1 2 3 4 
วิธีการทดสอบระบ ุใน  หมายเลข
อางอิง การทดสอบ  ประเภทการ
ทดสอบ  มอก.11 ขอ 
1 การทดสอบทางไฟฟ า    
1.1 ความตานทานของตัวนํา T, S เลม 2 2.1 
1.2 ความทนแรงด ันไฟฟา 2 000 V T, S เลม 2 2.2 
1.3 ความตานทานของฉนวนท ี่อุณหภูมิ 90 oC T เลม 2 2.4 
2 ขอกําหนดทางโครงสร างและขนาด   เลม 1 และ เลม 2  
2.1 การตรวจสอบส วนประกอบของโครงสร าง T, S เลม 1 การตรวจพินิจและ
ทดสอบดวยมือ 
2.2 การวัดความหนาฉนวน  T, S เลม 2 1.9 
2.3 การวัดเสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า T, S เลม 2 1.11 
3 สมบัติทางกลของฉนวน     
3.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ก. ก.2.1 
3.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.3.1 
3.3 คาการสูญเสียของมวล  T เลม 2 ภาคผนวก  จ. จ.1 
4 การเปลี่ยนรูปจากแรงกดท ี่อุณหภูมิสูง T เลม 2 ภาคผนวก  ค. ค.1 
5 ความยืดหยุนที่อุณหภูมิต่ํา 1)    
5.1 การดัดโคงของฉนวน  T - - 
6 ความทนตอการช็อกดวยความรอน T เลม 2 ภาคผนวก  ง. ง.1 
7 ความตานทานการลุกไหม T เลม 2 ภาคผนวก  ช. - 
8 เสถียรภาพทางความร อน T เลม 2 ภาคผนวก  ฉ. - 
1) ไมใชกับประเทศไทย  
 
__________________________________________